1903. No. 8. MINERALBILDUNG IN SILIKATSCHMELZLÖSUNGEN. 45 
optische Anomalie zeigt. Besonders spricht hierfur, dass die skelett- 
förmigen Aufbaurichtungen in der OP-Ebene konstant drei einander 
unter 609 schneidenden und mit einander gleichwertigen Achsen folgen; 
auch habe ich mehrmals eine flache, aber nicht messbare hexagonale 
Pyramide beobachtet. 
Ob das Mineral hexagonal oder trigonal krystallisiert, ist noch nicht 
entschieden; der Kürze wegen bezeichne ich es als »hexagonales Ca- 
Metasilikat«, ohne hiermit zu behaupten, dass es nicht trigonal sein kann. 
Der Charakter der Doppelbrechung ist positiv. 
Die Inferenzfarben sind sehr lebhaft (hochrot, dunkel himmelblau, 
grün u. s. w. der dritten Ordnung). 
Das specifische Gewicht von reinem CaSzO, (ohne Mg, Fe) habe 
ich zu 2.86 bestimmt. Frühere Untersuchungen haben ergeben: 2.89 
(Schnabel); 2.38, 2.90, 2.905 (Doelter). — Das sp. Gew. des Wolla- 
stonits wird auf 2.8—2.9 angegeben. — Die beiden polymorphen Ver- 
bindungen haben somit ziemlich genau dasselbe sp. Gew.; welche der 
beiden die schwerste ist, ist nicht entschieden. Je mehr das Molekül 
polymerisiert ist, je höher pflegt das sp. Gew. zu sein;? a priori wäre 
somit zu vermuten, dass Wollastonit ein wenig schwerer als die hexa- 
gonale Form sein sollte. 
Der Schmelzpunkt ist für beide Mineralien gleich oder beinahe 
gleich (1220—1225°). 
Hausmann (1854), der den »Kieselschmelz« als einen »Kalk- 
Smaragd« betrachtete, erwähnt eine Pyramide mit Winkel 77° ı 50“ 
gegen die Hauptachse; es scheint mir jedoch nicht berechtigt, auf Grund- 
lage dieser alten Messung eine Berechnung des Achsenverhältnisses zu 
basieren. 
Im Anschluss an seine Untersuchung über CaSzO, hat L. Bourgeois 
(Il. c.) sich auch mit der Synthese von S7S:0,, BaSiO, und PbSi0, 
beschäftigt. Zufolge seiner Darstellung nebst einigen Beobachtungen, 
die ich 1885 während eines Studienaufenthalts am Collège de France an 
seinem Originalmaterial gemacht habe, ergiebt sich: 
1 CaSiQ, wurde durch Schmelzung in Tiegel (Einwäge ca, 5 Kg.) aus Carrara-Marmor 
und Quarz dargestellt, Die direkte Ablesung mit Benutzung der Westphal'schen 
Waage (nach Justirung) ergab 2.844; das Produkt bestand aus CaSiO, mit ca, 5 pCt, 
Glas, das einige winzige und sehr spårliche Luftblasen enthielt; rechnen wir das 
sp. Gew, des Glases, inkl, der Luftblasen, zu 2.5, wird das sp. Gew, des Minerales 
— 2962 
2 Dies ist nur eine Regel und kein Gesetz, 
